6o 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XIX. Nr. 4 



eine weit geringere Reibung als nichtgraphitierte 

 Ole besaB. 



Spater gelang esHansKarplus -Berlin, auch 

 den natiirlichen Graphit mittels starker Oxyda- 

 tionsmittel, wie Kaliumpermanganat, Perchlorate, 

 Chromate usw. zu peptisieren, d. h. in so feiner 

 Form in VVasser oder Ol zu verteilen, dafi Schmier- 

 kanale, Nuten usw. nicht verstopft wurden. 1 ) Seine 

 Praparate kommen durch die Chem. Fabrik ,,List" 

 von E. d e Haen in Seelze in den Handel, die 

 olige Suspension unter dern Namen ,,Kollag". 

 Beide Graphitschmierole, Oildag sowohl wie Kol- 

 lag, haben in der Industrie weitgehende Venven- 

 dung gefunden, mit uberwiegend giinstigen Ergeb- 

 nissen. 2 ) 



Fur ihre Verwendung kommen verschiedene 

 Faktoren in Betracht, von denen im folgenden 

 kurz die Rede sei. Zunachst handelt es sich um 

 die Bestimmung der in den Suspensionen ent- 

 haltenen Graphitmenge. Je grofier diese, um 

 so grofier die Ersparnis an Schmiermaterial, ein 

 Umstand, der wahrend des Krieges und jetzt nicht 

 minder wichtig ist. Die erste Methode zur Gra- 

 phhbestimmung stammt von H. Freundlich. 8 ) 

 Er brachte den Graphit durch Eisessig zum Aus- 

 flocken und konnte ihn filtrieren, das Ol wurde 

 in Benzol gelost und der auf dem Filter verbliebene 

 Graphit gewogen. Besser weil rascher und genauer 

 ist die Methode vpn D. Holde, die im Material- 

 prtifungsamt verwendet wird. 4 ) Da die Grofie der 

 Graphitteilchen ultramikroskopisch ist und grofiten- 

 teils unter 500 fill liegt, so sind die Praparate 

 rein kolloide Losungen. Solchen entzieht man be- 

 kanntlich ihre Teilchen durch adsorbierende Stoffe, 

 wie Ton (bei der Wasserreinigung), Tierkohle 

 (zum Entfarben), Weinasbest usw. Die Holde- 

 sche Methode verwendet Fullererde, die samt- 

 liche Graphitteilchen adsorbiert und nach Losen 

 adsorbierten Oles sofort gewogen werden kann. 

 Mit ihrer Hilfe wurde gefunden, dafi Oildagpra- 

 parate einen recht wechselnden Gehalt an Graphit 

 besitzen, wahrend Kollag einen sehr bestandigen 

 Gehalt von etwa I7/ Graphit aufweist. 



Von sehr groBer Bedeutung fiir die Verwen- 

 dung ist ferner die Haltbarkeit der Graphit- 

 oleosole. Hieriiber sind die einander wider- 

 sprechendsten Urteile laut geworden. Im allge- 

 meinen glaubt man, dafi der Graphit wie alle 

 Kolloide durch den gelegentlichen schwachen 

 Sauregehalt der Ole ausgeflockt werde und sich 

 also absetze. Ein Absetzen ist aber natiirlich un- 

 erwiinscht, beeintrachtigt es doch die Sicherheit 

 und Gleichmafiigkeit der Olzufuhrung in hohem 

 Grade. Wie Holde feststellte, 8 ) vermogen aber 

 aufier den meist ganz fehlenden Sauren auch ge- 

 wisse dunnfliissige Ole, die zum Verdiinnen des 



') D. R.P. z<)2 ^^g. 



) vgl. Elektrochem. 7Ag. 24, S. 75 und Chem.-Techn. 

 Wochenschr. 1918, S. 1. 



;1 ) Chem. Ztg. 40, S. 358, 1916. 



4 1 Zeitschr. f. Elektrocheraie 23, S. 116, 1917. 



6 ; a. a. O. S. 118. 



kolloidalen Graphits dienen, ein Ausflocken her- 

 vorzurufen. Die genaueren Ursachen hierfur sind 

 noch unbekannt. Jedenfalls priift man die Halt- 

 barkeit der Graphitsole so, daB man sie nicht un- 

 verdtinnt, sondern mit dem spater zur Schmierung 

 kommenden 01 vermengt in einem Zylinder stehen 

 lafit. Bei durchsichtigen Olen kann man dann ein 

 etwaiges Ausflocken ohne weiteres beobachten, 

 bei dunklen Olen miissen Proben aus verschiedenen 

 Hohen entnommen und Graphitbestimmungen in 

 der oben geschilderten Weise gemacht werden. 



Es hat sich nun gezeigt, dafi im allgemeinen 

 zwar keine Beziehungen zwischen der Haltbarkeit 

 der Graphitsole und der Zahigkeit der Verdiin- 

 nungsole bestehen. Sehr schwere Maschinenole 

 jedoch setzen dem Ausfiocken des Graphits er- 

 heblichen VViderstand entgegen. Fiir die Praxis 

 heifit das: wenn diinnfliissige Ole eine geringere 

 Haltbarkeit der Graphitschmiermittel bedingen, so 

 ist vorteilhaft schweres Ol anzuwenden. Die 

 Haltbarkeit wird steigen und Verstopfungen er- 

 scheinen verringert. 



In neuester Zeit hat Walter Ostwald ein 

 Verfahren ausgearbeitet, das einmal die Aufnahme- 

 fahigkeit von Schmierolen und deren Ersatz fiir 

 Graphit erhoht, und das weiterhin die Haltbarkeit 

 durch gewisse Zusatze heraufsetzt. 1 ) Dem ersten 

 Zweck dient ein Zusatz alkalischer Mittel, vor- 

 zugsweise von Magnesiumhydroxyd Mg(OH) 2 . Hier- 

 durch werden die sauren Bestandteile insbesondere 

 der Teerfettole aus Braunkohle neutralisiert, die 

 infolge ungeniigender Raffination meist darin vor- 

 handen sind. Eine grofiere Haltbarkeit wird durch 

 Zusatz von organischen Basen, wie Pyridin, Anilin 

 usw. erzielt, die die kolloidfallenden Eigenschaften 

 der Ersatzschmierole besonders wirksam unter- 

 driicken. 2 ) Tatsachlich sind nach diesen Angaben 

 praparierte Graphitole jahrelang unverandert halt- 

 bar, sowohl in groBer Verdiinnung wie auch in 

 Verbindung mit konsistenten Schmiermitteln. In 

 dieser Form hat sich der Graphit zumal in der 

 Automobilindustrie vorziiglich bewahrt. 



Hans Heller. 



Tridymitkristalle in Glas be- 



Mineralogie. 



handelt ein Aufsatz von N. 

 American Mineralogist, IV, 



L. B o w e n in ,,The 

 1919, S. 65". Vor 



einiger Zeit beschrieb Le Chatelier (Bull. soc. 

 franc, min. 39, 150, 1916) ein teilweise entglastes 

 Glas, in dem er radialfaserige Aggregate von 

 Tridymitkristallen feststellen konnte. Das Glas 

 entstammte einer Glashiitte in Baccarat, Frank- 

 reich, die infolge einer voriibergehenden Besetzung 

 durch deutsche Truppen ihre Tatigkeit unter- 

 brechen muBte. Die Feuer in den Schmelzofen 

 wurden jedoch weiter unterhalten , so dafi die 

 Schmelzflusse etwa bei einer Temperatur von 

 800 20 Tage lang, solange dauerte die Be- 

 setzung, gehalten wurden. In diesem Glasflufi 

 fand man die erwahnten Tridymitkristalle. 



>) D. R.P. 312 376. 

 2 ) D. K.P. 312 937. 



